thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
de garganta efetiva e 30o de angulo de chanfro do mesmo lado da seta e 10 mm deprofundidade de preparacao do chanfro, 15 mm de garganta efetiva, 3 mm de abertura de raize 40o de angulo de chanfro, com acabamento nivelado por esmerilhamento do lado oposto.Chanfrar o componente indicado.C ( ) Solda de topo com chanfro em K com 13 mm de profundidade de preparacao do chanfro, 8mm de garganta efetiva e 30o de angulo de chanfro do mesmo lado da seta e 10 mm deprofundidade de preparacao do chanfro, 15 mm de garganta efetiva, 3 mm de abertura de raize 40o de angulo de chanfro, com acabamento nivelado por esmerilhamento do lado oposto.Chanfrar o componente indicado.D ( ) Solda em angulo em K com 13 mm de profundidade de preparacao do chanfro, 13 mm degarganta efetiva e 30o de angulo de chanfro do mesmo lado da seta e 15 mm de profundidadede preparacao do chanfro, 10 mm de garganta efetiva, 3 mm de abertura de raiz e 40o deangulo de chanfro, com acabamento nivelado por esmerilhamento do lado oposto. Chanfrar ocomponente indicado.E ( ) NRA.411) A abertura de raiz, garganta efetiva do lado oposto e angulo de bizel do mesmo lado saorespectivamente :A ( ) 10, 13 e 30o.B ( ) 3, 15 e 40o.C ( ) 15, 3 e 30o.D ( ) 15, 3 e 40o.E ( ) 3, 15 e 30o.Dada a simbologia a seguir responda a questoes abaixo (as 4 seguintes) :78412) Na 1a linha de referencia tem se o(s) ensaio(s) de :A ( ) PM, EV 30% + PM.B ( ) US.C ( ) LP, EV e PM.D ( ) PM 300, LP e EV.E ( ) NRA.413) Qual dos ensaios acima nao tem lado definido para ser realizado :A ( ) LP 50%.B ( ) PM .C ( ) US.D ( ) RT.E ( ) EV.414) Qual dos ensaios deve ser realizado em ambos os lados da junta :A ( ) PM 300.B ( ) US.C ( ) RT.D ( ) EV 30%.E ( ) PM.415) Qual a descricao da 1o linha de referencia :A ( ) Ensaio de particula magnetica do lado oposto da seta, inspecao de visual de solda combinadacom liquido penetrante em 50% da junta do mesmo lado da seta e raio X sem lado definido.B ( ) Ensaio de ultra-som em ambos os lados, em todo o contorno da junta, executado no campo.C ( ) Ensaio de liquido penetrante combinado com inspecao visual de solda do lado oposto da setae particula magnetica em 300 mm da junta do mesmo lado.D ( ) Ensaio de particula magnetica do lado oposto da seta, inspecao de visual de solda combinadacom liquido penetrante em 50% da junta do mesmo lado da seta e raio X sem lado definido,executado no campo.E ( ) NRA.416) Indicar quais das juntas abaixo o angulo do bizel e igual ao angulo do chanfro:A ( ) V, K e 12 V.B ( ) U, V e X.C ( ) Reto, K e J.D ( ) K, 12 V e U.E ( )
J, 12 V e K.417) O angulo que ira definir como o soldador ira realizar a soldagem, e o:79A ( ) Angulo de trabalho.B ( ) Angulo de deslocamento.C ( ) Angulo de ataque.D ( ) angulo de avancoE ( ) Angulo de solda.418) O angulo formado perpendicularmente ao cordao de solda, forma o angulo de bizel.. A afirmativaesta:A ( ) Verdadeiro.B ( ) Falso.419) Na etiqueta da embalagem de consumiveis deve constar obrigatoriamente:A ( ) Data de validade, nome do embalador, diametro do eletrodo.B ( ) Especificacao AWS, classificacao AWS, nome comercial, tamanho.C ( ) Peso da embalagem, marca comercial, especificacao AWS e do eletrodo.D ( ) Nome do fabricante, especificacao AWS, diametro do eletrodo, corrida ou lote.E ( ) NRA.420) Informar a ordem decrescente de tratamento dos consumiveis:A ( ) Secagem, armazenamento e manutencao da secagem.B ( ) Armazenamento, secagem e manutencao da secagem.C ( ) Manutencao da secagem, armazenamento e secagem.D ( ) Secagem, manutencao da secagem e armazenamento.E ( ) Secagem, manutencao da secagem e armazenamento.421) Qual o tipo de eletrodo abaixo e utilizado no processo SAW:A ( ) ER7018.B ( ) E308L..C ( ) ER70S3.D ( ) ER70T1.E ( ) EL8K.422) Qual das letras abaixo nao faz parte da classificacao dos eletrodos:A ( ) M.B ( ) E.C ( ) R.D ( ) B.E ( ) F.80423) Os gases na soldagem podem ser usados para:A ( ) Como protetores, redutores e oxidantes.B ( ) Oxidante, inertes e redutores.C ( ) Inertes, redutores e basicos.D ( ) Inerte, ativo e redutores.E ( ) C e D estao corretas.424) Toda classificacao contem varias especificacoes nas normas AWS / ASME. A frase esta :A ( ) Verdadeiro.B ( ) Falso.425) Informar a frase correta :A ( ) Gas ativo e aquele que nao interage com a poca de fusao, tendo a funcao de auxiliar e proteger aSoldagem.B ( ) A classificacao utilizada para acos ao carbono e de baixa liga e o mesmo.C ( ) A classificacao AWS / ASME apresenta uma maneira logica de designar um consumivel.D ( ) Na especificacao A5.1, nos referimos a soldagem de acos inox.E ( ) somente C esta incorreta.426) Informar abaixo qual o consumivel utilizado no processo MIG / MAG:A ( ) ER308L.B ( ) ER7018.C ( ) E7018.D ( ) ER70T1.E ( ) NRA.427) Qual das alternativas abaixo, informar corretamente a funcao do fluxo:A ( ) Proteger, purificar, aquecer e modificar o cordao.B ( ) Proteger, purificar, modificar e influenciar no acabamento do cordao.C ( ) Reagir com a poca, aquecer a poca, modificar e proteger o cordao.D ( ) A e B estao corretas...E ( ) a e B estao incorretas.428) O quadro abaixo deve ser preenchi corretamente com o especificacao correspondente :81Aco InoxERA ( ) A5.17 e A5.18B ( ) A5.30 e A5.22C ( ) A5.3 e A5.3D ( ) A5.1 e A5.4E ( ) NRA429) As condicoes minimas de uma estufa de armazenamento devem ser as seguintes :A ( ) Unidade relativa do ar 50% e temperatura interna = 20oCB ( ) Unidade relativa do ar 3 50% e
temperatura interna 3 20oCC ( ) Unidade relativa do ar > 50% e temperatura interna > 20oCD ( ) Unidade relativa do ar 50% e temperatura interna 3 20oCE ( ) Unidade relativa do ar = 50% e temperatura interna 20oC430) Na linha de referencia so iremos colocar o desenho da junta a ser soldada, e na calda as demaisinformacoes. A frase esta :.A ( ) Correta.B ( ) Incorreta.C ( ) Se trocarmos a ordem fica correta.D ( ) A e C estao corretas.431) Os cabos podem ser fabricados com os seguintes materiais :A ( ) Fe ou Al.B ( ) Al ou Co.C ( ) Cu ou Al.D ( ) Al ou Si.E ( ) Al ou Mn.432) Para eletrodos basicos as condicoes recomendadas para tratamento sao :A ( ) 350oC 30 minutos.B ( ) 450oC 1 hora.C ( ) 400oC 1,5 hora.D ( ) 350oC 1 hora.E ( ) 400oC 1 hora.433) Qual dos consumiveis abaixo e utilizado no processo MIG / MAG:82Material ProcessoA ( ) E70S23.B ( ) ER70S-3.C ( ) ER71T1.D ( ) E8010.E ( ) E70S-3.434) Na transferencia por spray, no processo FCAW, temos maior facilidade de obte-la quandoutilizamos o gas de protecao ?A ( ) Ar puro.B ( ) Ar + CO2.C ( ) CO2 puro.D ( ) O2 + Ar.E ( ) Qualquer uma delas.435) No processo SAW, temos algumas variantes. Marcar a que nao faz parte do processo :A ( ) Eletrodo em fita.B ( ) Eletrodo nu.C ( ) Twin arc.D ( ) Tandem arc.E ( ) Todos fazem parte.436) A amperagem no processo SAW pode chegar a um valor maximo de ate :A ( ) 200AB ( ) 500A .C ( ) 1.500A .D ( ) 6.000A .E ( ) 4.000A.437) Quais das misturas abaixo nao sao utilizadas no processo TIG :A ( ) Ar + He.B ( ) Ar + H2.C ( ) He + Ar.D ( ) H2 + Ar.E ( ) A e B.438) A espessura maxima de estocagem de fluxo e eletrodo, durante a secagem e manutencao dasecagem, deve ser de :A ( ) 150 mm e 50 mm.B ( ) 70 mm e 100 mm.C ( ) 50 mm e 150 mm.D ( ) 80 mm e 150 mm.439) Os materiais sao classificados e especificados segunda normas internacionais. A frase esta:83A ( ) Falso.B ( ) Verdadeiro.440) As especificacoes ASTM acerca de metais de base sao normas tecnicas que visam padronizar ascaracteristicas dos materiais.A ( ) Falso.B ( ) Verdadeiro.441) Qual a letra que deve acompanhar a classificacao de um aco inoxidavel, para informar que omesmo tem baixo teor de carbono?A ( ) M.B ( ) B.C ( ) H.D ( ) A.E ( ) NRA.442) Qual o digito representado por letra maiuscula que identifica uma especificacao ASTM de metaisferrosos?A ( ) O 2o digito.B ( ) A letra A.C ( ) A letra F.D ( ) O 1o digito.E ( ) A letra F e A juntas.443) Quando temos a classificacao E308 MOL, temos:A ( ) um aco carbono com alto carbono e uma quantidade
maior de molibdenio.B ( ) um aco inox com alto carbono e uma quantidade maior de molibdenio.C ( ) um aco inox com alto carbono e uma quantidade maior de molibdenio.D ( ) um aco carbono com baixo carbono e uma quantidade maior de molibdenio.E ( ) um aco inox com baixo carbono e uma quantidade maior de molibdenio.444) Marcar abaixo as familias de acos inoxidaveis existentes:A ( ) autenitico, bainitico, ferritico .B ( ) autenitico, martensitico, ferritico .C ( ) autenitico, bainitico, ferritico .D ( ) A e C.E ( ) NRA.445) Qual das letras abaixo nao faz parte do sistema de identificacao da ASTM:A ( ) C.B ( ) F.C ( ) A.D ( ) L.446) A ASTM tem 3 tipos de grupos para dividir os metais de bases. A afirmativa esta:84A ( ) Falsa.B ( ) Verdadeira.447) Podemos utilizar a letra L no final de uma classificacao, para informarmos que temos um elementocom baixo manganes. A frase esta:A ( ) Falsa.B ( ) Verdadeira.448) Disposicao tipica dos atomos que, se reproduzindo, constitui a estrutura cristalina de um metal:A ( ) Difusao.B ( ) Ligas metalicasC ( ) Celula unitaria.D ( ) Celula de faces compactas.E ( ) NRA.449) Qual a disposicao dos atomos no sistema CCC ?A ( ) Oito atomos nos vertices e um no centro.B ( ) Seis atomos nos vertices e um no centro.C ( ) Seis atomos nos vertices e dois no centro.D ( ) Quatro atomos nos vertices e um no centro.E ( ) Quatro atomos nos vertices e dois no centro.450) Quantos atomos existem por celula unitaria no sistema cristalino cubico de corpo centrado:A ( ) Quatro.B ( ) Dois.C ( ) Seis.D ( ) Oito.E ( ) Um.451) A solucao solida do carbonato no ferro alfa denomina-se:A ( ) Perlita.B ( ) Austenita.C ( ) Cementita.D ( ) Ferrita.E ( ) Bainita.452) Dos elementos abaixo, quais os principais responsaveis pela fissuracao a quente:A ( ) Fosforo e silicio.B ( ) Hidrogenio e fosforo.C ( ) Aluminio e silicio.D ( ) Zinco e fosforo.E ( ) Enxofre e fosforo.85453) Do que e composta essencialmente uma liga eutetoide:A ( ) Austenita.B ( ) Perlita.C ( ) Martensita.D ( ) Bainita.E ( ) NRA.454) Qual e o nome de reacao com menos de 0,8% de carbono em um resfriamento lento da austenita?A ( ) Hipereutetoide.B ( ) Sub-eutetoide.C ( ) Perlita fina.D ( ) Hipoeutetoide.E ( ) A e D estao corretas.455) A quantidade maxima de carbono que a ferrita pode dissolver em solucao solida e de:A ( ) 0,025%.B ( ) 2,0%.C ( ) 1,2%.D ( ) 0,8%.E ( ) 4,3%.456) Elementos que tem papel fundamental na prevencao da fissuracao a quente dos acos carbono:A ( ) Carbono.B ( ) Fosforo.C ( ) Enxofre.D ( ) Hidrogenio.E ( ) Manganes.457) Quais os fatores abaixo que afetam a energia de soldagem:A ( ) Espessura da peca soldada.B ( ) Temperatura maxima atingida durante a soldagem.C ( ) Todos.D ( ) Velocidade de soldagem.E ( ) Corrente de soldagem.86458) Varias vezes temos de deixar a deformacao
existir, para apos fazermos a correcao. Isto, pormotivos de resistencia residuais pos soldagem. A frase esta :A ( ) Verdadeira.B ( ) Falso.459) Quanto menor a secao transversal da zona fundida, maior a contracao. A frase esta:A ( ) Verdadeira.B ( ) Falsa.460) Qual a alternativa abaixo e mais indicada para minimizar os efeitos de deformacao na execucao dasolda de topo?A ( ) Aumentar o angulo do chanfro.B ( ) Usar chanfro em V.C ( ) Diminuir a abertura da raiz.D ( ) Usar chanfro em X.E ( ) Usar chanfro reto ou sem chanfro.461) Qual a alternativa mais adequada para evitar a deformacao angular na soldagem de perfiscompostos de chapa?A ( ) Usar chanfro em X.B ( ) Usar solda com pequena area da secao transversal da zona fundida.c) usar processo de soldagem com alta taxa de deposicao de metal de adicao.d) balancear as soldas em torno da linha neutra do perfil.e) NRA.462) Em algumas situacoes de soldagem o martelamento entre passes e empregado para aliviar astensoes. E para promover a deformacao plastica do cordao de solda, nao podendo ser aplicado noprimeiro e no ultimo passe. A frase esta:A ( ) Falso.B ( )Verdadeiro.463) Os principais fatores de influencia na deformacao sao:A ( ) Energia de soldagem, grau de restricao, tensoes internas, propriedades dos metais.B ( ) Energia de soldagem, grau de restricao, tensoes internas .C ( ) Aporte termico, aporte de calor, chanfros simples .D ( ) Todos estao corretas ..E ( ) Todas estao erradas.464) Quais os tipos de deformacao?87A ( ) Deformacao angular, contracao transversal, contracao longitudinal, empenamento.B ( ) Contracao angular, contracao transversal, contracao longitudinal, deformacao angular.C ( ) Contracao angular, contracao transversal, contracao longitudinal, empenamento.D ( ) A e C estao corretas.E ( ) NRA.465) Quais dos processos abaixo tem a maior probabilidade de termos deformacoes de soldagem,devido a energia utilizada:A ( ) TIG.B ( ) ER.C ( ) FCAW.D ( ) GTAW.E ( ) SAW.466) Quando utilizamos o metodo dorso a dorso, as pecas devem ser identicas. Para que com isto, asforcas de contracao se anulem. A frase esta:A ( ) Verdadeira.B ( ) Falso.467) O que martelamento ?A ( ) E o trabalho mecanico utilizado na raiz da junta.B ( ) E o trabalho mecanico utilizado para mudar a composicao quimica do metal de solda.C ( ) E o trabalho mecanico, aplicado a zona fundida da solda por meio de impacto destinado acontrolar deformacao de junta.D ( ) E o trabalho mecanico, aplicado a zona fundida da solda por meio de impacto destinado adeformar a junta soldada.E ( ) Todas podem ser aplicadas.468) Qual das classificacoes abaixo faz parte da especificacao A5.1:A ( ) ER70S3B ( ) R45C ( ) RE7018D ( ) EL12E ( )E6013469) Nas etiquetas das embalagens de consumiveis, e obrigatorio ter as seguintes informacoes :A ( ) Nome do fabricante, data da embalagem, especificacao AWS, nome do embalador.B ( ) Nome do fabricante, data de validade, classificacao Petrobras, alfa do embalador.C ( ) Nome do fabricante, numero da corrida, especificacao AWS, f do consumivel.D ( ) Nome do fabricante, data
da corrida, especificacao AWS, f do consumivel.E ( ) Nome do fabricante, data da embalagem, classificacao AWS, peso da embalagem.470) A espessura maxima de estocagem de fluxo e eletrodo, durante a manutencao de secagem e88secagem, deve ser de :A ( ) 150 mm e 50 mm.B ( ) 70 mm e 100 mm.C ( ) 50 mm e 150 mm.D ( ) 80 mm e 150 mm.E ( ) 80 mm e 120 mm.471) Para trabalharmos na maior parte do tempo, com uma amperagem de 185A, qual deve ser a capacidadenominal da maquina :A ( ) 290AB ( ) 350AC ( ) 295AD ( ) 300AE ( ) 250A472) Qual dos consumiveis abaixo e utilizado no processo MIG / MAG:A ( ) E70S23B ( ) ER70-S3C ( ) ER71T1DD ( ) E8010EE ( ) E70S-3473) Os termos Controle da Qualidade e Garantia da Qualidade tem o mesmo significado. A afirmativa esta:A ( ) Verdadeiro.B ( ) Falso.474) Controle da Qualidade, pode ser definido como:A ( ) Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos necessarios.B ( ) Tecnicas e atividades operacionais usadas para atender os requisitos para a qualidade.C ( ) Modo de gestao de uma organizacao, centrada em qualidade.D ( ) Modo operacional voltado para a qualidade.E ( ) Conjunto de atividades planejadas e sistematicas, implementadas no sistema da qualidade edemonstradas como necessarias, para prover confianca adequada de que uma entidade atendera osrequisitos para a qualidade.475) O significado de RNC e Relatorio do numero de consumiveis ?A ( ) Falso.B ( ) Verdadeiro.476) As condicoes minimas de uma estufa de armazenamento devem ser as seguintes :A ( ) Unidade relativa do ar 50% e temperatura interna = 20oC.B ( ) Unidade relativa do ar 3 50% e temperatura interna 3 20oC.C ( ) Unidade relativa do ar > 50% e temperatura interna > 20oC.D ( ) Unidade relativa do ar 50% e temperatura interna 3 20oC.477) Quando utilizamos CCPD, que e o mesmo que CC-. Temos menor penetracao, no processo de EletrodoRevestido. A frase esta :89A ( ) Falsa.B ( ) Verdadeira.478) Os cabos podem ser fabricados com os seguintes materiais :A ( ) Fe ou Al.B ( ) Al ou Co.C ( ) Cu ou Al.D ( ) Al ou Si.E ( ) Al ou Mn.479) Quando temos de realizar um ponteamento, e nao podemos pontear dentro da junta (raiz) utilizamos osartificios de batoque ou cachorro.A ( ) Verdadeiro.B ( ) Falso.480) Para eletrodos basicos as condicoes recomendadas para tratamento sao :A ( ) 350oC 30 minutos.B ( ) 450oC 1 hora.C ( ) 400oC 1,5 hora.D ( ) 350oC 60 minutos.E ( ) 400oC 1 hora.481) Quando utilizamos o gas de protecao ________, a quantidade de respingos e menor. Complete a frasecorretamente, para o processo com arame solido.A ( ) CO2B ( ) Hec.C ( ) O2.D ( ) Ar.E ( ) N2.482) Os elementos quimicos Si, Mn, Co, e Zr sao excelentes desoxidantes, utilizados nos revestimentos doseletrodos revestidos. O que podemos dizer da frase anterior :A ( ) Verdadeiro.B ( ) Falso.483) O processo FCAW e muito utilizado em Off
Shore, para soldagem em juntas com penetracao total onde seexige :A ( ) Alta velocidade.B ( ) Baixa velocidade.C ( ) Alta taxa de penetracao.D ( ) Apenas qualidade da soldaE ( ) Somente um excelente acabamento.484) A velocidade de soldagem e diretamente proporcional a penetracao. No processo FCAW. A afirmativa esta :90A ( ) Falsa.B ( ) Verdadeira485) Para obtermos uma boa protecao da poca de fusao. No processo arame tubular, devemos tomar cuidadocom ___________, pois este ira fazer com que o arame seja pre-aquecido pelo efeito Joule. Preencha a frasecorretamente :A ( ) Corrente de soldagem.B ( ) Tensao de soldagem.C ( ) Stick out.D ( ) Heat imput.E ( ) Tratamento do consumivel.486) No processo FCAW temos duas vertentes, uma que utiliza gas de protecao e outro onde o arame e autoprotegido. Marcar a opcao correta, na sequencia informada acima :A ( ) Innershield e dualshield.B ( ) Com gas inerte e com gas .C ( ) Dualshield e innershield.D ( ) Dualshield e sem gas ativo.E ( ) NRA.487) Indique qual dos materias abaixo nao se aplica ao processo oxi-corte.A ( ) Aco carbono.B ( ) Em todos os materiais citados se aplica o processo oxi-corte.C ( ) Aco inoxidavel.D ( ) Acos de baixa liga.488) Ao examinar uma chapa por exame ultra-sonico usando-se um cabecote angular pode ocorrer quenao seja detectadas.A ( ) Trincas cuja o plano principal e perpendicular a direcao do feixe de ondas ultra-sonicas.B ( ) Inclusoes orientada ao acaso.C ( ) Uma serie de pequenas porosidades.D ( ) Trincas cujo plano principal e paralelo a superficie da chapa.489) Use o caderno de desenho IS 002. O simbolo correto para solda desejada da figura 23 e:A ( ) C.B ( ) B.C ( ) D.D ( ) E.E ( ) A91490) De acordo com a norma da Petrobras, marque a terminologia correta indicada no caderno dedesenho IS 001 representada pela figura 17.A ( ) Solda em angulo com convexidade excessiva.B ( ) Solda em angulo com concavidade excessiva.C ( ) Solda em angulo assimetrica.D ( ) Solda em angulo assimetrica com reforco concavo.491) Use o caderno de desenho IS 001, De acordo com a norma N 1738, marque a terminologiaindicada conforme figura 7.A ( ) Cavidade alongada.B ( ) Inclusao de escoria.C ( ) Falta de fusao.D ( ) Poros.E ( ) Falta de penetracao.492) Use o caderno de desenho IS 003 esta apresentado uma medicao com paquimetro. Qual o valordesta medicao?A ( ) 9,20.B ( ) 9,15.C ( ) 9,10.D ( ) 9,00.493) De acordo com a norma da Petrobras, marque a terminologia correta da figura 35 indicada nocaderno de desenho IS 001 representada pelas letras A e B.A ( ) Furo e penetracao excessiva de raiz.B ( ) Poro e perfuracao.C ( ) Penetracao excessiva de raiz e furo.D ( ) Furo e penetracao.494) Use o caderno de desenho IS 002. O simbolo correto para solda desejada da figura 37 e.A ( ) E.B ( ) D.C ( ) AD ( ) C.E ( ) B.495) Use o caderno de desenho IS
002. O simbolo correto para solda desejada da figura 7 e.A ( ) II.B ( ) IV.C ( ) IV.D ( ) III.E ( ) I.92496) Das recomendacoes abaixo indique a que nao se aplica quando se deseja minimizar os efeitos dacontracao em solda de topo.A ( ) Reduzir o angulo do chanfro e usar grande abertura de raiz.B ( ) Evitar reforco excessivo.C ( ) Usar processo com alta taxa de deposicao.D ( ) Usar o maior numero possivel de eletrodo de pequeno diametro.E ( ) Usar chanfro em X.497) Como deve ser preparada a junta a ser soldada para a qualificacao de procedimento de soldagem.A ( ) Por esmerilhamento abrangendo 20mm alem do chanfro.B ( ) De natureza identica a limpeza prevista nas juntas do equipamento.C ( ) Por escovamento ao metal brilhante.D ( ) Por jateamento abrasivo ao metal branco.E ( ) Todas as respostas estao corretas.498) Em um paquimetro a menor divisao da escala principal e 1mm e o nonio possui 50 divisoes. Qual ea precisao deste paquimetro?A ( ) 0,01 mm.B ( ) 0,02 mm.C ( ) 0,05 mm.D ( ) 5,00 mm.499) O eixo de fechamento de um corpo de prova em ensaio de dobramento longitudinal de produtolaminado deve ser ortogonal a direcao de laminacao.A ( ) Falso.B ( ) Verdadeiro.500) Use o caderno de desenho IS 002. O simbolo correto para solda desejada da figura 33 e:A ( ) E.B ( ) B.C ( ) D.D ( ) C.E ( ) A93501) O criterio da classificacao de fluxos segundo a AWS para soldagem a arco submerso, e baseadona.A ( ) Avaliacao de seu desempenho e combinacao com um eletrodo nu de forma que se obtenha ovalor minimo no ensaio de charpy de 27J a uma temperatura de 40 Celsius.B ( ) Granulacao do fluxo.C ( ) Composicao quimica do fluxo.D ( ) Avaliacao de seu desempenho em combinacao com eletrodo nu, sob condicoes especificas deteste.E ( ) Temperatura de ensaio de impacto.502) Quem deve elaborar o documento tecnico instrucao de execucao e Inspecao da Soldagem?A ( ) O supervisor de soldagem.B ( ) O inspetor de solda nivel 2.C ( ) A fiscalizacao da Petrobras.D ( ) O inspetor de solda nivel 1.E ( ) Existem duas respostas correta.503) Qual a finalidade principal do Procedimento de Soldagem da Executante?A ( ) Serve de guia para a elaboracao do documento e instrucao de execucao de inspecao dasoldagem.B ( ) Todas as respostas estao corretas.C ( ) Fornecer os parametros principais para qualificacao e para a execucao e inspecao da soldagem.D ( )Registrar os resultados dos ensaios mecanicos de qualificacao.E ( ) Fornecer ao inspetor de soldagem as variaveis para o acompanhamento da soldagem.504) Use o caderno de desenho IS 002. O simbolo correto para solda desejada da figura 29 e:A ( ) E.B ( ) D.C ( ) C.D ( ) B.E ( ) A505) A difusao aumenta quando:A ( ) Com o aumento da temperatura.B ( ) Com aumento do tamanhos dos atomos.C ( ) Com a reducao da pressao do vapor.94506) De acordo com